Intensité 
eff. du courant 
8 Amp. 76.2c.g.s. 
7 66.7 
6 D7.1 
D 47.6 
4 38.1 
3 28.6 
2.9 23.8 
2 19.0 
1.85 17.6 
1.8 17.1 
1.7 16.2 
1.6 15.2 
1.95 14.8 
1.4 13.3 
1.3 12.4 
Intensité Champ 
eff. du courant  effic. 
o) 76.2 
7 66.7 
(ÿ 97.1 
D) 47.6 
4 38.1 
5) 28.6 
2.5 23.8 
2 19.0 
La 144 
1.6 15.2 
1.4 13.3 
l CE 
ARCHIVES, t. XIX. — Février 1905. 
AUX FRÉQUENCES ÉLEVÉES. 
TABLEAU N° 3. 
94.3 
80.8 
67.3 
D3 .{ 
— 
22.9 
21.6 
9 
18.9 
17.5 
173 
NICKEL 
EE — " 
Cham Ch: , 
se PRE Fréquence 
107.76.g.sS. 1147 
1147 
1143 
"1147 
1148 
1129 
1147 
1146 
1147 
1205 
1146 
1202 
1146 
1200 
1200 
TABLEAU N° 4. 
Acier à 27 °/, nickel. 
Expérience faite à 13°. 
Champ 
max. 
LL] 
19  Æ © 
D ONEUE © 
1O 
OO > & © © © © «I 
= ho 
Fréquence 
1229 
1234 
1235 
1233 
1224 
1220 
1225 
1216 
1210 
1206 
1226 
13 . ) environ 1200 
! Frappés par le fait que les pertes d'énergie sont encore 
insensibles pour un champ relativement élevé, nous avons essayé 
de pousser plus loin les recherches en employant trois accumula- 
tours à la place d’un seul. Les trois résultats, marqués d’astéris- 
ques, sont obtenus à une sensibilité ainsi augmentée. 
Déviation Pertes d'énergie par 
corrigée cycle et em° en ergs 
463 135 X 10° 
448 131 X 10? 
430 126 %X 10° 
409 120 x 10? 
390 102 XX 10: 
214 64 XX 10° 
143 42 XX 10° 
68 20 %X 10° 
44 13,2, 10° 
84 6.0 40 S< 10° 
16 5t>& 10? 
15*:1 26 10° 
3 1 10 
9 *1 en 
inappréciable £Te 
Déviation Pertes d'énergie par 
corrigée cycle et em° en ergs 
204 1198 XX 10° 
197% 11567010? 
186 1090 X 10? 
163 99020410? 
115 695 X 10° 
K7 2 281107 
ZA LS ES. 10° 
8 48 XX 10° 
à) 21: << 402 
3 Life <QE l'E 
1 (1-00 [1 D 
inappréciable as 
12 
_ 
